Gr. Bödländer, Entstehung von MelilitU etc. 



58 



1. 2. 3. 4. 



7 : 11.5903 7 : 10,7661 7 : 10,9474 7 : 10,8643 

 hervorgehen . im Mittel 7 : 11,0420. Aus der Tschermak sehen Formel ist 

 im Silicat das SauerstoffverMltniss 1 : 0,9231 und das der Atome 7 : 10,9375 

 zu entnehmen. 



Entstehung von Melilith beim Brennen von Portland-Cement. 

 Von G. Bodiänder. 



Clausthal, Juni 1891. 



Beim Entleeren einer Ringofenkammer in der Portlandcementfabrik 

 Ascania in Nienburg a. d. Saale wurde neben den compacten scharf- 

 gebrannten Cementklinkern eine etwa faustgrosse poröse Masse gefunden, 

 die mit tafelförmig ausgebildeten tetragonalen Krystallen der Combination 

 (001), (110) , (100 N i von ca. 3 mm Durchmesser und 1.5 mm Höhe erfüllt 

 war. Auf den Basisflächen zeigt sich häufig in der Mitte eine unregel- 

 mässig begrenzte Vertiefung, Pvramidenflächen wurden nicht aufgefunden. 

 Die Krystallfläehen haben lichtbraune, die Bruchflächen graugelbe Färbung. 

 Die näbere Untersuchung ergab, dass Melilith vorliegt. 



Unter dem Mikroskop zeigen Schliffe nach der Basis oder dünne 

 Tafeln in der fast farblosen oder hellgelblich gefärbten Hauptmasse dunkle 

 Einschlüsse, welche parallel den Combinationskanten von (001) gegen (110) 

 und (100) angeordnet liegen und in den Richtungen dieser Kanten lang- 

 gestreckt sind, so dass zuweilen acht Schaaren derartiger Einschlüsse zu 

 unterscheiden sind , welche indessen nicht zum Schnitt gelangen , sondern 

 durch acht in radialer Richtung nach den Combinationskanten der Prismen 

 (110) und (100) verlaufende Balken der Hauptmasse getrennt werden. In 

 der Mitte der Tafeln befindet sich ein dunkler Kern von unregelmässigem, 

 quadratischem oder achtseitigem Umriss : grössere dunkle Partien befinden 

 sich zuweilen auch in den Ecken der Tafeln. 



Im senkrecht einfallenden polarisirten Lichte zwischen gekreuzten 

 Xicols sind die Tafeln vollkommen dunkel. Im convergeuten polarisirten 

 Lichte öffnet sich das Kreuz der Isogyren bei der Drehung des Präparates 

 kaum merklich. Der Charakter der Doppelbrechung ist positiv. 



In einem Dünnschliffe durch das Aggregat findet man die Zwischen- 

 räume zwischen den farblosen Melilithdurchschnitten zuweilen erfüllt von 

 dicht gedrängt liegenden, unregelmässig begrenzten, hellgelben, schwach 

 pleochroitischen Individuen, welche im senkrecht einfallenden polarisirten 

 Lichte zwischen gekreuzten Nicols lebhafte Polarisationsfarben darbieten 

 und im convergenten polarisirten Lichte sich als optisch zweiaxig erweisen 

 (Olivin?). Ferner treten auf zahlreiche Körner von Magnetit und 

 spärliche Blättchen von dunkelbraunem Gr 1 i m m e r, die im Querschnitte an 

 ihrer Spaltbarkeit und an der starken Absorption der senkrecht zur Spalt- 

 richtung polarisirten Welle leicht zu erkennen sind. Endlich sind vor- 

 handen lange, farblose, schwach doppeltbrechende Nadeln, die nach ihrer 

 Längsrichtung auslöschen und bei denen die nach der Längsrichtung polari- 



